( I023 ) 



«Enfin, pour le cuivre, l'or et l'argent, je suis arrivé à obtenir direc- 

 tement l'arséniure en faisant séjourner de l'arsenic métallique dans le 

 sulfate fie cuivre, le sulfate d'argent ou le chlorure d'or en solution ('). 



.. Arsèniures tVaracnt ( Ag = «07,9). — Cet arséniure a été préparé par la réduction de 

 l'arséniate d'argent au moyen du cyanure de potassium. 



» Il est en culot métallique, blanc, d'une grande dureté, cassant et ciistallin à l'inlérieur. 

 La densité est de 8,5i, et correspond assez cxaclcnient à la formule AgAs. Cet arséniure 

 a été obtenu à la température la plus basse possible. 



.- Refondu dans une couche de cyanure, il perd de l'arsenic et se transforme en un 

 nouvel arséniure, dont la densité est de 9,01. 



» Cet arséniure, refondu dans une couche d'acide borique, à une lemperalure plus élevée, 

 fournit le composé Ag'As, dont la densité est de 9.5i. 



). Aisénmics d'or (Au = 197 !■ — l'C chlorure d'or est assez ra^iidement réduit par l'ar- 

 senic métallique : on obtient un arséniure rouge foncé, contenant environ 91 1 pour 1000 

 d'or; cet arséniure correspondrait à la formule Au^Az, qui exige Au — 0,887. 



>> Cet arséniure, avec l'excès d'arsenic métallique au(iuel il est mêlé, a été refondu sous 

 une couche de cyanure de potassium; j'ai obtenu un culot métallique jaunr, dout la densité 

 est 16,2. Cet arséniure correspond à la formule Au'As'. 



1- Arsèniures de cuivre (Cu = 63,5). — L'arséniate de cuivre chauffo dans un creuset 

 avec du cyanure de potassium, à une température suffisante pour fondre le cyanure, donne 

 un culot métallique d'un gris bleuâtre cristallin , très-fiiable, se rompant en éclats sous 

 le marteau, et dont la densité est 6,94. H correspond à la formule Cu'As'. 



.. Ce même composé a été obtenu par l'action de l'hydrogène arsenic sur le chlorure et 

 le sulfate de cuivre (Gmelin). 



■> L'arsenic métallique, mis en présence du sulfate de cuivre en soUiti(m aqueuse, donne 

 un dépôt métallique noirâtre d'aiséniure de cuivre. En aucun cas je n'ai pu observer, 

 même à la longue, le dépôt de cuivre métallique rouge, comme cela s'observe avec le 

 phosphore. L'arséniure obtenu est débarrassé de l'excès d'arsenic non combiné, en le 

 chauffant dans un creuset sous une couche d'acide borique. Si la température n'est pas 

 trop élevée, on obtient un culot métallique et cristallisé d'arséniure de cuivre, correspon- 

 dant à la formule Cu*As=, dont la densité est 7,76. 



» En combinant directement l'arsenic métallique avec le cuivre sous une couche d'acide 

 borique, j'ai obtenu le composé Cu'As, dont la densité est 7,81. C'est un arséniure cassant, 

 à reflets un peu bleuâtres, s'altérant assez rapidement à l'air et s'irisant à la surface. 



.. En le refondant, pendant un certain temps, avec l'acide borique, on obtient une masse 

 blanche, gris d'acier, cristallisée et très-cassante, correspondant à la formule Cu' As. Ce 

 minerai existe dans la nature (Gmelin). 



» Je ferai remarquer que les trois composés ont des densités 8,5i — 9,01 — 9,5i, qui 

 permettent, aussi bien que les analyses, d'arriver à leur constitution. On peut donc les 

 considérer comme de véritables alliages. « 



('1 11 se forme de l'arséniure du métal, et plus lard le métal lui-même pourrait se pré- 

 cipiter. Cette réaction est comiiarable à l'action du phosphore sur le sulfate de cuivre, 

 récemment étudiée par M. Sidot. 



